745 
SEL GEMME ET SEL MARIN 
la couleur bleue a donné lieu à de nombreuses discussions. Dans un 
récent travail {C. H. Acad. Sc. Cracoi'ie. 1892), M. KreuU a montré 
que les hypothèses proposées (phénomène optique spécial, existence 
de sous-chlorure de sodium, de composés sullurés, etc.), étaient inex- 
actes et que cette coloration était due à un sel de fer, à déterminer plus 
exactement, qui se décolore par chaullage au feu oxydant et redevient 
bleu par chauffage dans riiydrogène en présence de vapeurs réductivcs 
de sodium. 
Éclat vitreux. Transparent ou translucide. 
Saveur. Saveur salée caractéristique. 
Inclusions. Le sel gemme renferme des Inclusions d’argile, de gypse, 
d anhydritc, de sel gemme de couleur différente (sel bleu de Dax), 
etc., on observe aussi des inclusions liquides avec bulles mobiles ou 
non. Ces inclusions sont souvent d’assez grande taille pour etre vues a 
l’œil nu, elles atteignent même plus d’un centimètre de diamètre. 
Propriétés optiques. L’indice de réfraction est de 1,5442 (Langley). 
Le sel gemme présente parfois des phénomènes de biréfringence 
plus ou moins nets. 
Propriétés calorifiques. — Fortement diathermane. 
Composition chimique. La halite de sodium pure a pour composition : 
Cl... 39,4 
Na . . 60,6 
100,0 
Le minéral est généralement impur, il est souvent intimement 
mélangé à divers chlorures (de calcium, de magnésium), à du sullatede 
magnésium qui le rendent hygrométrique et déliquescent, a du 
gypse, de l’anhydrite, etc. Les analyses cl-jointes donnent la compo- 
sition de quelques-uns des sels utilisés en France pour 1 alimentation. 
Analyses : 
«) du sel marin de Marenne (sel desséché), par Berthier. 
b) de l’Étang de Berre, par Naville. 
c) du sel recristallisé des salines de Gouhenans (Haute-Saône), par 
MM. Lange et Naville. 
d) de Varangéville (Meurthe-et-Moselle), par MM. Lange et Naville. 
